120 E. Cohen. Meteoreisen-Studien VI. 



Zwischen diesen Feldern eingeklemmt liegen i bis 3 Mm. grosse Partien von 

 noch zierlicherem netzförmigen Aufbau, welche sich von jenen schon unter einer 

 scharfen Lupe dadurch deutlich abheben, dass die schwarzen vertieften Faden breiter, 

 die eisengrauen Maschen kleiner sind. Die von Osmond gegebene Abbildung eines 

 gehärteten kohlenstotfarmen Stahls (mild steel) veranschaulicht die Structur recht gut.^) 



Derartige Partien sind zum Theil frei von dem silberweissen Bestandtheil; zum 

 Theil tritt letzterer in Form kleiner Leisten auf, welche sich zu schwach divergent- 

 strahligen Liniensvstemen aneinanderreihen und den betreffenden Stellen ein gestricktes 

 Aussehen geben; auch das Bild einer Dictyonemaplatte Hesse sich etwa zum Vergleich 

 heranziehen. Die Liniensysteme durchsetzen nur Partien mit gröberem netzförmigen 

 Gefüge, werden also von den erstgenannten Feldern durchbrochen. Bei starker Ver- 

 grösserung zeigen die glänzenden Leisten eine wurmförmige Gestalt. 



Die eisengraue Ausfüllung der Maschen rostet leicht, während die beiden übrigen 

 Gemengtheile sich nicht merklich verändern. 



Das Gesammtgefüge der Platte zeigt einige Aehnlichkeit mit der Osmond'schen 

 Abbildung eines gehärteten Stahls von mittlerem Kohlenstoffgehalt (medium steel), 

 welcher auf i33o° C. erhitzt und langsam abgekühlt worden ist.^) Durch starkes Aetzen 

 verwischen sich die feineren Details der Structur, wenn man auch jene drei Bestandtheile 

 noch unterscheiden kann. 



Die von Herrn O. Sjöström ausgeführte Analyse lieferte die unter I bis 16 fol- 

 genden Zahlen, aus denen sich als Gesammtzusammensetzung Ic ergibt. Beim Auf- 

 lösen in Königswasser bleibt ein starker kohliger Rückstand, gemengt mit kleinen glän- 

 zenden, metallisch aussehenden Flittern; da letztere aber nicht magnetisch sind und 

 beim Glühen vollständig und leicht verbrennen, müssen sie aus einer kohligen Sub- 

 stanz bestehen. Der Rückstand hinterliess Kieselsäure mit etwas Eisenoxyd. Die 

 Prüfung auf Kalk und Magnesia ergab so minimale Niederschläge, dass die Anwesen- 

 heit dieser Bestandtheile selbst in Spuren nicht ganz sichergestellt ist. 



ioo-i6 



Das specihsche Gewicht einer 10-1505 Gr. schweren Platte wurde von Herrn 

 Dr. Leick zu 7-0691 bei 20° C. bestimmt; die von Thomson gefundenen Zahlen sind 

 erheblich niedriger. 



Sowohl nach der Structur, als auch nach der chemischen Zusammensetzung kann 

 kein Zweifel obwalten, dass ein Kunstproduct vorliegt. Kein meteorisches Eisen zeigt 

 ein irgendwie ähnliches Gefüge, einen solchen Grad von Sprödigkeit, einen so hohen 

 Kohlenstoffgehalt und vollständiges Fehlen von Nickel; es ist unerklärlich, wie Thom- 

 son nahezu 5°/^ Nickel finden konnte. Entweder liegt Gusseisen oder eine sogenannte 

 Eisensau vor; letzteres dürfte am ehesten der Fall sein. 



') 1. c, Taf. I, Fig. 5^. 2) 1 c, Taf. II, Fig. 46. 



